## Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan (JIPTEK)
Jurnal Homepage: https://jurnal.uns.ac.id/jptk

## STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN BAMBU PETUNG SEBAGAI
FIBER TERHADAP KUAT LEKAT BETON SERAT PASCA BAKAR
Aryanti Nurhidayati 1 , Anis Rahmawati 2 , Ida Nugroho Saputro 3 , Eko Rosdianto 4 1,2,3,4 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Sebelas Maret E-mail: aryantinur79@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  (1)  mengetahui  pengaruh  penambahan  variasi  panjang  serat bambu terhadap kuat lekat beton pasca bakar; (2) mengetahui ukuran serat bambu dan suhu pembakaran optimal yang menghasilkan kuat lekat maksimal pada beton serat pasca bakar. Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksperimen dan teknik analisa data secara deskriptif. Variabel yang mempengaruhi dalam  penelitian ini  adalah  (1)  Variabel bebas :  (a)  variasi  penambahan  serat  bambu  yaitu 20  x 1  x 1mm, 30 x 1 x 1mm, dan 40 x 1 x 1mm, (b) variasi suhu pembakaran yaitu 200 o C, 300 o C, dan 400 o C (2) Variabel terikat : kuat lekat beton serat pasca bakar akibat penambahan variasi serat bambu. Benda uji penelitian ini adalah silinder sebanyak 64 buah  dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang ditengahnya diberi baja tulangan berdiameter 12 mm, untuk menguji kuat lekat beton serat bambu pasca bakar. Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Adanya penambahan serat bambu berpengaruh kuat terhadap pada kuat lekat beton pasca bakar. (2) Penambahan serat bambu pada beton dengan panjang 3 cm yang dibakar pada suhu 200 o C menghasilkan nilai kuat lekat tertinggi, yaitu 42,047 kg/cm 2 .
Kata Kunci: inovasi, serat, temperatur.

## Abstract
The purpose of this study is to (1) find variations in the length of bamboo fiber against the firm adhesion of post-burn concrete; (2) Study the size of bamboo fiber and the optimal temperature that produces maximum adhesion to post-burn fiber concrete. The research uses quantitative research methods and descriptive  data  analysis  techniques.  The  variables  that  influence  this  study  are  (1)  Independent variables: (a) variations in bamboo fiber namely 20 x 1 x 1mm, 30 x 1 x 1mm, and 40 x 1 x 1mm, (b), and 400oC (2) Variables accepted: fiber concrete adherence of fiber The test material of this study was 64 tubes with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm in the middle of which were given 12 mm diameter steel reinforcement, to strengthen the adhesive strength of post-burn bamboo fiber concrete. The results of the study are as follows, (1) The presence of bamboo fibers strongly supports the strong adhesion of post-burn concrete. (2) The addition of bamboo fiber to a 3 cm long concrete which was burned at a temperature of 200 o C resulted in the highest adhesive strength value, namely 42,047 kg / cm 2 .
Keywords: innovation, fiber, temperature.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  di  bidang  IPTEK  sangat berpengaruh  besar  dalam  segala  bidang,
terutama  bidang  konstruksi  dan  perbaikan beton.  Hal  ini  menyebabkan  mulai  banyaknya inovasi  –  inovasi  terhadap  beton  melalui
pengembangan  dan  penyempurnaan  kualitas dan  mutu  beton,  salah  satunya  dengan penambahan  serat  pada  beton.  Maksud  utama penambahan  serat  dalam  beton  adalah  untuk menambah  kuat  tarik  beton,  mengingat  kuat tarik  beton  sangat  rendah.  Kuat  tarik  yang sangat  rendah  berakibat  beton  sangat  mudah retak,  yang  pada  akhirnya  mengurangi keawetan  beton.  Dengan  adanya  serat, diharapkan beton menjadi lebih tahan retak.
Jenis  serat  yang  biasanya  dalam  beton dapat  berupa  serat  baja,  serat  plastik,  maupun serat  alami.  Namun  pada  penelitian  ini penambahan  serat  pada  beton  menggunakan serat  bambu.  Serat  bambu  dipilih  karena memiliki  beberapa  keunggulan,  yaitu  serat bambu  dapat  diperbarui  dan  mudah  untuk dijumpai. Selain itu bambu memiliki kuat tarik yang  tinggi  sehingga  dapat  meningkatkan kekuatan beton. Penelitian sebelumnya tentang serat  bambu  dilakukan  oleh  Mudji  (1999,88- 90)  bahwa  mencampurkan  serat  bambu  legi pada  beton  dengan  variasi  0%,  1,5%  dan  3% dari berat semen dapat mempengaruhi kekuatan beton.  Kenaikan  terbesar  terjadi  pada  variasi 1,5%.
Salah  satu  persyaratan  dalam  struktur beton  bertulang  adalah  adanya  lekatan  antara tulangan  dengan  beton  sehingga  apabila  pada struktur  beton  tersebut  diberikan  beban  tidak akan  terjadi  selip  antara  tulangan  dan  beton, asalkan tersedia panjang penyaluran (development  length)  yang  cukup.  Hilangnya lekatan  antara  beton  dengan  tulangan  pada struktur  mengakibatkan  keruntuhan  total  pada balok.  Untuk  menghindari  hal  tersebut  perlu ditinjau  nilai  kuat  lekat  beton  dan  nilai  kuat
leleh  tulangan  agar  diperoleh  keseimbangan gaya antara tulangan dan beton. Keseimbangan yang dimaksud adalah gaya-gaya yang mampu ditahan oleh lekatan antara tulangan dan beton sama  dengan  gaya  yang  mampu  ditahan  oleh tulangan pada batas leleh.
Terjadinya  perubahan  temperatur  yang cukup    tinggi,    seperti    yang    terjadi    pada peristiwa    kebakaran,  akan  berpengaruh terhadap elemen-elemen struktur. Karena pada proses  tersebut  akan  terjadi  suatu  siklus pemanasan  dan  pendinginan  yang  bergantian, yang  akan  menyebabkan  adanya  perubahan fase fisis dan kimiawi secara kompleks, hal ini akan mempengaruhi kualitas/kekuatan struktur beton  tersebut  dan  akan  menyebabkan  beton menjadi getas (Wahyuni, E. dan Anggraini, R., 2010). Masalah  utama  yang  dihadapi  dalam menangani  bangunan  pasca  kebakaran  adalah bagaimana    menaksir  kekuatan  sisa  bangunan pasca kebakaran. Dengan diketahuinya kekuatan  sisa,  kita  dapat  melakukan  tindakan perbaikan yang paling efisien untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Sehingga  bangunan  yang  telah  mengalami kebakaran  dapat  difungsikan  kembali.  Selama ini, bangunan yang telah mengalami kebakaran langsung  dibongkar/dihancurkan (demolished action), padahal  mungkin  elemen  struktur bangunan  yang  terbakar  tersebut  masih memiliki kekuatan (Wahyuni, E. dan Anggraini, R., 2010).
Berdasarkan uraian di atas dilakukanlah penelitian  untuk  mengetahui  hubungan  antara penambahan  serat  dan  suhu  pembakaran  pada beton  terhadap  kuat  lekat  beton.  Diharapkan dengan  penambahan  serat  bambu  pada  beton
diperoleh  beton  serat  dengan  kuat  lekat  tinggi sebelum dan sesudah kebakaran.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dalam  kurun waktu November 2017 sampai dengan Oktober 2018.  Adapun  tempat  penelitian  dipilih berdasarkan ketersediaan alat yang menunjang untuk  dilakukan  pengujian.  Rincian  tempat yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut :
1. Pengujian  agregat  halus  dan  kasar dilakukan  di  laboratorium  PTB  FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Pembuatan  benda  uji  dilaksanakan  di Laboratorium  PTB  FKIP  Universitas Sebelas Maret
3. Pembakaran benda uji dilaksanakan di Sanggar  Lebah,  Ds.  Pagerjurang, Bayat, Klaten, Jawa Tengah
4. Pengujian  kuat  lekat  dilakukan  di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Bahan
Semen  portland  yang  digunakan  adalah semen  tipe  I  yang  diproduksi  oleh  PT.  Semen Gresik  yang  merupakan  anak  perusahaan  dari
PT.  Semen  Indonesia.  Penggunaan  semen  ini sudah  sesuai  dengan  standar  Indonesia  yang tercantum dalam SNI 7064-2004. Agregat kasar yang  digunakan  adalah  agregat  kasar  dengan ukuran  maksimal  20  mm,  diambil  dari  PT. Panca  Beton  Readymix  yang  beralamatkan  di Bakalan,  Ngasem,  Colomadu,  Kabupaten Karanganyar,  Jawa  Tengah.  Untuk  hasil pengujian  agregat  kasar  dapat  dilihat  pada Tabel  1.  Agregat  halus  diambil  dari  tambang pasir Gunung Merapi yang dipilih menggunakan  pengayakan  dengan  ukuran saringan 0,5 cm dan memenuhi persyaratan uji gradasi.  Untuk  hasil  pengujian  agregat  halus dapat dilihat pada Tabel 2 dan hasil pengujian gradasi  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Serat bambu  yang  digunakan  adalah  serat  dari  jenis bambu  petung (Dendrocalamus  Asper) yang diambil  dari  Ngaroyoso,  Karanganyar,  Jawa Tengah.  Penambahan  serat  bambu  pada  beton sebanyak  1,5%  dari  berat  semen  dan  ukuran serat  bambu  yang  digunakan  adalah  20  x  1  x 1mm,  30  x  1  x  1mm,  dan  40  x  1  x  1mm. Tulangan  baja  yang  dipakai  adalah  tulangan baja polos dengan diameter + 12 mm.
Tabel 1. Sifat Fisik Agregat Kasar
Parameter Nilai Standar Keterangan SNI Bulk Specific Gravity SSD 2,6 2,5 - 2,7 Memenuhi Persyaratan SNI 03-1970-1990 Abrasi 46,47% Min 40% Memenuhi Persyaratan SNI 03-2417-1990 Modulus Kehalusan 4,57 6-7,1 Butiran Kasar SK SNI S-04-1989 F
Tabel 2. Sifat Fisik Agregat Halus
Uji Bahan Nilai Standar Keterangan SNI Kadar air 0,20% 1 - 3% Pasir dalam keadaan terlalu kering Kadar zat organik 0% - Memenuhi persyaratan, visual - Kadar lumpur 0,6% < 5% Memenuhi persyaratan SK SNI S-04-1989 F Bulk specific gravity SSD 2,52 2,5-2,7 Termasuk agregat normal SNI 03-1970-1990 Absorbsi 1,09% Max 5% Memenuhi persyaratan SNI 03-1970-1990 Modulus kehalusan 2,48 1,5-3,8 Memenuhi persyaratan SK SNI S-04-1989 F Gradasi Daerah II Dapat digunakan
Gambar 1. Hasil Uji Gradasi Agregat Halus
Gambar 2. Serat Bambu

## Perhitungan Rencana Adukan
Perhitungan  rencana  adukan  dilakukan untuk  menentukan  proporsi  kebutuhan  bahan campuran  beton.  Perhitungan  rencana  adukan pada  penelitian  ini  menggunakan  metode mix design sesuai  dengan  SNI  7656:2012.  Hasil perhitungan  rencana  bahan  adukan  secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Rencana Adukan
Variasi Volume Kebutuhan Bahan Semen (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Bambu (gr) Air (Lt) 1 m 3 297,10 868 984,64 0 213,88 0% 1 Silinder 2,047 5,979 6,783 0 1,473 1,5% 1 Silinder 2,047 5,979 6,783 30,698 1,473

## Pembuatan Benda Uji
Untuk  pengujian  kuat  lekat,  benda  uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm sebanyak 64 buah. Pertama –  tama  siapkan  cetakan  molding  baja  dan bersihkan.  Cetakan  yang  telah  dibersihkan kemudian dilumasi dengan minyak agar beton tidak  menempel  pada  cetakan.  Selanjutnya agregat  halus,  semen,  agregat  kasar,  dan  serat bambu  dicampur  dalam  keadaan  kering  di dalam mixer selama + 3 menit. Setelah itu air ditambahkan  ke  campuran  dan  tunggu  sampai campuran  benar  –  benar  homogen.  Campuran beton  segar  dimasukan  kedalam  cetakan dengan  menggunakan  sendok  semen  dan dipadatkan menggunakan tongkat dan pengggetar  sampai  permukaan  adukan  beton terlihat  basah  dan  tidak  ada  gelembung  udara yang  naik  kepermukaan,  kemudian  diratakan. Menancapkan  baja  tulangan  polos  dengan diameter  12  mm  sedalam  150  mm  dari permukaan  beton  segar,  dan  memberi  tanda (nomor)  pada  setiap  cetakan.  Setelah  beton berumur 24 jam, cetakan dilepas, baja tulangan di  cat  minyak,  dan  beton  direndam  dalam  air selama 28 hari.

## Pembakaran Benda Uji
Setelah  benda  uji  direndam  selama  28 hari,  tahap  selanjutnya  adalah  pembakaran terhadap beton serat yang telah melalui proses
perendaman.  Suhu  pembakaran  beton  adalah 200 o C,  300 o C,  dan  400 o C  selama  1  jam. Pembakaran  benda  uji  dilakukan  di  Sanggar Lebah,  Ds.  Pagerjurang,  Bayat,  Klaten,  Jawa Tengah.    Proses  pembakaran  dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Siapkan tabung gas elpigi dan korek api
2. Cek burner sebelum  dinyalakan  dan disambungkan dengan gas elpigi
3. Masukkan  benda  uji  ke  dalam  tungku pembakaran  yang  telah  dilapisi glass wol dengan diletakkan secara vertikal 4. Tutup  benda  uji  dengan  plat  tipis  dan bagian luar dilapisi 2 lembar glass wol agar  suhu  dalam  tungku  tetap  terjaga (stabil)
5. Nyalakan burner menggunakan  korek api  dana  tur  besar  kecilnya  gas  agar mencapai suhu yang telah ditetapkan
6. Pemanasan  untuk  mencapai  suhu dilakukan  selama  15  -  30  menit menyesuaikan  besar  kecilnya  suhu yang  telah  ditetapkan,  kemudian  suhu ditahan selama 1 jam
7. Setelah  1  jam,  pendinginan  dilakukan selama  kurang  lebih  1  jam  dengan keadaan plat tipis dan glass wol bagian luar terbuka
8. Benda uji dikeluarkan dari tungku dan diletakkan di tempat yang aman.
Gambar 3. Skema Pembakaran Beton
Keterangan :
1. Batu bata tahan panas (tungku)
2. Glass wol 3. Baja tulangan diameter 12 mm
4. Silinder kuat lekat diameter 150 mm dengan tinggi 300 mm
5. Burner
6. Pelat tipis penahan panas
7. Thermocouple
8. Regulator
9. Tabung Gas

## Pengujian Kuat Lekat
Pengujian kuat lekat (Pull out) dilakukan setelah benda uji beton mencapai umur 28 hari menggunakan  alat Universal  Testing  Machine (UTM)  sesuai  ketentuan  SNI  03–4809–1998. Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah penambahan serat bambu dan suhu pembakaran pada  beton  yang  diuji  berpengaruh  signifikan terhadap kuat lekat beton serat pasca bakar.

## Hasil Pengujian Kuat Lekat
Nilai kuat lekat merupakan rata-rata hasil dari  nilai  kuat  lekat  tiga  benda  uji.  Hasil menunjukkan bahwa beton dengan penambahan  serat  bambu  panjang  3  cm memiliki  kuat  lekat  tertinggi  daripada  beton lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.
1 2 3 4 5 7 8 9 6
Gambar 4 . Grafik Hubungan Variasi Ukuran Panjang Serat Bambu dan Kuat Lekat Terhadap Variasi Suhu Pembakaran

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  4, ukuran  panjang  serat  bambu  dan  suhu pembakaran  optimal  yang  menghasilkan  kuat lekat maksimal adalah beton dengan penambahan  serat  3  cm  dengan  suhu pembakaran  200 o C,  yaitu  sebesar  42,047 kg/cm 2 . Untuk semua beton serat yang dibakar pada  suhu  200 o C  semuanya  mengalami peningkatan  kuat  lekat  jika  dibandingkan dengan  beton  serat  lainnya  yang  dibakar  pada suhu  300 o C  dan  400 o C,  penyebabnya  adalah beton  dengan  penambahan  serat  2  cm  yang dibakar pada suhu 200 o C selama 1 jam tersebut mengalami titik kering maksimal sehingga kuat lekat  beton  meningkat,  dan  setelah  suhu dinaikkan  penurunan  kuat  lekat  beton  terjadi akibat  beton  telah  melalui  titik  kering maksimal.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Atmajaya,  F.R.,  2016)  yang  menyatakan bahwa beton yang mengalami pasca kebakaran rata-rata kuat tekannya menurun, namun diasat didurasi  pembakaran  selama  6  jam  beton mengalami peningkatan kuat tekan di
karenakan beton tersebut mencapai titik kering maksimal  dan  setelah  6  jam  terbakar  beton tersebut  mengalami  penurunanan  kuat  tekan kembali dikarenakan beton telah melewati titik maksimal kekuatan terbakarnya sehingga beton tersebut  mengalami  penurunan  kuat  tekan. Namun  titik  kering  maksimal  beton  disini bergantung  pada  besarnya  suhu  pembakaran dan durasi pembakaran.
Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  4, beton  dengan  penambahan  serat  2  cm,  3  cm, maupun  4  cm  memiliki  kuat  lekat  yang  lebih besar  dibanding  beton  normal,  dengan  ukuran serat 3 cm sebagai ukuran optimal penambahan serat  bambu  yang  menghasilkan  kuat  lekat maksimal  beton.    Penyebab  peningkatan kekuatan  tersebut  adalah  kecenderungan  serat bambu  untuk  menyerap  dan  menyimpan  air, sehingga  dengan  penambahan  serat  bambu dalam campuran beton, ketika terjadi kebakaran air  yang  menguap  dari  campuran  beton  dapat digantikan  dengan  air  yang  terkandung  dalam serat bambu,  akibatnya  keretakan  yang  timbul
31,936 29,617 44,366 29,022 14,690 31,936 42,047
34,969
19,328
28,487 35,267 29,736
13,916 21,529 23,491 18,317 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 0 2 3 4 Ku at L ek at R ata - R ata (k g /cm 2 ) Panjang Serat (cm) Suhu Ruang
200 300 400
akibat  pembakaran  dapat  dicegah.  Hal  ini sejalan  dengan  (Sari  D.W.,  2013)  dalam penelitiannya menyatakan ketika beton normal mengalami  kebakaran  maka  air  yang  ada  di dalam  beton  akan  membentuk  lorong-lorong kecil  dan  pada  akhirnya  akan  menguap menimbulkan  keretakan  yang  menyebabkan kekuatan  beton  menurun.  Sehingga  dengan penambahan ban karet dalam campuran beton, ketika  terjadi  kebakaran  dapat  menggantikan air  yang  hilang  dan  kemudian  mencegah keretakan  yang  timbul  akibat  kekeringan.  Hal ini berarti penambahan serat bambu berdampak positif  meningkatkan  kuat  lekat  beton  baik tanpa  pembakaran  maupun  melalui  proses pembakaran.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang studi eksperimental pengaruh penambahan  bambu  petung  sebagai fiber terhadap  kuat  lekat  beton  serat  pasca  bakar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada  pengaruh  yang  bersifat  positif pada  variasi  ukuran  panjang  serat bambu terhadap kuat lekat beton pasca bakar.
2. Terdapat nilai optimal ukuran panjang serat  bambu  dan  suhu  pembakaran terhadap  kuat  lekat  maksimal  beton yang dihasilkan yaitu kuat lekat berada pada  ukuran  panjang  serat  bambu  30 mm dan suhu 200 o C dengan kuat lekat maksimal sebesar 42,047 kg/cm 2 .
SARAN
1. Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang perubahan senyawa kimia yang terjadi pada beton pasca bakar dengan bahan tambah serat bambu.
2. Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang penambahan admixture (bahan tambah)  pada  beton  pasca  bakar dengan  menggunakan  serat  bambu sehingga  dihasilkan  kuat  lekat  yang baik.
3. Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang  kuat  lekat  beton  serat  bambu pasca bakar yang menggunakan tulangan ulir.
4. Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang  proses  pembakaran  beton dengan suhu yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
______.(1989). Standar Nasional Indonesia S-
04-1989-F. Spesifikasi
Bahan
Bangunan Bagian A, Bahan Bangunan
Bukan  Logam. Badan  Standardisasi Nasional.
______.(1990). Standar Nasional Indonesia 03-
1970-1990. Metode  Pengujian  Berat Jenis  Dan  Penyerapan.  Air  Agregat
Halus . Badan Standarisasi Nasional. ______.(1991). Standar Nasional Indonesia 03- 2417-1991. Metode Pengujian Keausan  Agregat  Dengan  Mesin Abrasi Los Angeles . Badan Standarisasi Nasional.
______.(1998).  Standar  Nasional  Indonesia 03–4809–1998. Metode Pengujian Untuk Membandingkan Berbagai
Beton  Berdasarkan  Kuat  Lekat  Yang Timbul  Terhadap  Lingkungan .  Badan
Standarisasi Nasional.
______.(2004).    Standar  Nasional  Indonesia 15-7064-2004. Semen Portland Komposit . Badan Standardisasi Nasional.
______.(2012).    Standar  Nasional  Indonesia
7656:2012. Tata cara pemilihan
campuran  untuk  beton  normal,  beton berat  dan  beton  massa .  Badan Standarisasi Nasional. Atmajaya,  F.R.  (2016). Struktur  Beton  Pasca Kebakaran Terhadap Kuat Tekan Dan Karakteristik  Beton .  Jurnal  Penelitian. Universitas  Serang  Raya.  Diperoleh pada 2 Oktober 2018.
Asroni  ,  Ali.  (2010). Balok  dan  Pelat  Beton Bertulang . Yogyakarta : Graha Ilmu. Morisco.  (1996). Bambu  sebagai  Bahan Rekayasa .  Pidato  Pengukuhan  Jabatan
Lektor Kepala Madya Fakultas Teknik UGM. Yogyakarta.
Mulyono,  Tri.  (2005). Teknologi  Beton . Yogyakarta : Naviri Offset.
Pedoman Penulisan Skripsi . (2016). Surakarta : FKIP Universitas Sebelas Maret. Sari  D.W.  (2013). Kinerja  Beton  Berserat Karet  Pada  Suhu  Tinggi .  Jurnal
Penelitian. Universitas Riau. Diperoleh pada 2 Oktober 2018.
Sugiyono.  (2010). Statistika  Untuk  Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Suhardiman,  Mudji.  (2015).  Kajian Pengaruh Penambahan Serat Bambu Ori Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton.  Jurnal  Penelitian .  Universitas
Janabadra.  Diperoleh  pada  25  April 2018.
Tjokrodimuljo,  K.I.,  (2000). Teknologi  Beton .
Yogyakarta: Biro Penerbit. Wahyuni,  E.,  Anggraini,  R.  (2010). Pengaruh Perbedaan Proses Pendinginan
Terhadap  Perubahan  Fisik  Dan  Kuat
Tekan  Beton  Pasca  Bakar. Jurnal
Rekayasa Sipil / Volume 4, No.1– 2010 ISSN 1978 – 5658. Diperoleh pada 19 September 2018.